DE LA MAGNÉTITE CRISTALLISÉE. 487 



à celdi que nous avons constaté pour la composante 

 parallèle, où nous avons reconnu une inversion des 

 niaxiina et des minima : mais, pour la composante 

 normale, le phénomène n'a lieu que pour une valeur 

 du champ beaucoup plus élevée, et est quelquefois 

 incomplet, comme c'est le cas pour la plaque VI, 5, 

 pour laquelle la plus grande onde ne subit pas d'inver- 

 sion comme les deux plus petites. Nous donnons dans 

 la partie théorique une explication de ces propriétés 

 très remarquables. 



La manière dont se comportent les plaques octaè- 

 driques fait comprendre pourquoi M. Weiss dans 

 ses premières expériences avait conclu à leur isotro- 

 pie ; il avait opéré, en effet, avec un champ de 

 353 gauss, et c'est précisément pour cette valeur du 

 champ que l'inversion de la composante normale a 

 lieu. La position des maxima et des minima indiquée 

 dans son travail ' permet de ne pas douter que la 

 courbe observée par lui était toute semblable à la 

 courbe 2 de la tîg. 16. 



Hystérésis et Viscosité. 



Parmi les nombreuses plaques que j'ai étudiées et 

 qui, à part quelques petites divergences ont donné des 

 résultats analogues, je choisis comme types une plaque 

 cubique et une plaque octaédrique. 



L'hystérésis pour la plaque cubique est répartie 

 presqu'également sur tout le pourtour (tableau XI et 

 lig. 17) pour des petites valeurs du champ ; pour des 

 champs un peu plus forts, on trouve deux maxima pas 



' L. c. p. 33. 



